tal que o reboco voltasseao nivel original, preservando a volumetria da obra. O emboco foi executado em traco 1:1:6 (cimenPag5 de 10to:cal:areia), sendo que houve preparo de argamassa intermediaria para maximizar a trabalhabilidadefinal. Os seis volumes de areia eram compostos de areia fina e media em proporcoes semelhantes.Cuidados foram tomados antes das demolicoes para que todos os detalhes da fachada pudessem serrecompostos nas suas dimensoes originais, sem perda de referencia. Assim, para detalhes curvos earredondados foram feitos moldes em chapa galvanizada3 e/ou fibra (Figura 9), de modo que a massade emboco pudesse ser cortada na forma exata, ficando pronta para receber a camada final do reboco(Figura 10).Figura 9. Recomposicao com auxilio de moldes(foto do autor)Figura 10. Emboco refeito nos detalhes(foto do autor)A recuperacao do emboco e o tratamento da alvenaria nao envolveram grandes trabalhos, uma vez queas tecnicas utilizadas puderam ser as atuais. Para recompor o reboco, entretanto, foi necessario o estudode um traco que imitasse ao maximo o reboco original, ja deteriorado pela acao do tempo e poluicaodo ar.Inicialmente, a ideia foi de realizar uma reconstituicao quimica de traco, mas logo em seguida foi abandonadaporque a verba disponivel para ensaios quimicos e fisicos e para a pesquisa de materia primaera escassa. Ademais, a reconstituicao de traco nao traria grandes beneficios na elaboracao do novoreboco. Entao, a metodologia adotada foi de usar os materiais de que se dispunha e produzir uma argamassacom composicao granulometrica que se aproximasse ao maximo da existente nas fachadas.Na primeira etapa, uma pequena parte do reboco original foi fragmentada em nodulos que, por suavez, foram dissolvidos em acido cloridrico diluido. Durante a dissolucao, os nodulos foram amassadoscom auxilio de bastoes de madeira, acelerando o processo e evitando ao maximo a agressao do acidoaos minerais existentes na composicao.Em seguida, o agregado ja solto foi analisado visualmente e levado a um fornecedor de materia primapara revestimentos semelhantes ao reboco. Desta consulta foram definidos os agregados a serem utilizadosnos testes de composicao do novo reboco: cristal (quartzo brilhante) em duas granulometrias,branco (calcario leitoso) em duas granulometrias e preto (diabasio), tambem em duas granulometrias.Alem destes, foram tambem usados cimento branco, cimento cinza, areia fina e cal na composicao daargamassa final.3 E importante salientar que moldes de molduras devem sempre ser usados de forma a nao deixar vestigios deferro na fachada, o que pode ocasionar manchas de ferrugem no futuro.Pag 6 de 10Foram elaboradas quatro composicoes iniciais, onde se percebeu a pequena influencia da areia no aspectovisual final do produto aplicado. A partir dai, foram formulados mais oito composicoes diferentes,basicamente com variacoes nos teores de cristal e preto. Atingido o aspecto desejado do agregadoexposto apos a aplicacao e secagem dos panos teste, trabalhou-se a cor de fundo por meio da variacaodos teores de cimento cinza e branco (Figura 11).Um aspecto muito importante que norteou a definicao do traco final foi o teor aglomerante:agregado,mantido sempre em torno de 1:1 a 1:1,25. A ausencia de agregados de granulometria reduzida (abaixode 1mm), exigiu um grande teor de pasta para que a argamassa ficasse trabalhavel a ponto de ser aplicadae acabada de forma adequada. Por outro lado,